438 OESERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



antimoniale,on centeroit en vain d'obrenir dii metal pur par fon moyen'. 

 Le precede de M. Exchaquec repond a tout ce qu'on peur accendre. 

 Quant a I'efTai des mines de plomb , quelqu'excellent que (bit le precede 

 de M. Exchaquet, nous avouons ingenunient que le I'ervice qu'il rend 

 aux Docimartes eft bien inferieur a celui qu'il leur rend en leur faifant 

 connoitre une bonne maniere d'efTayer les mines de cuivre. On a toujours 

 eu d'adiiz bons precedes pour FefTai des premieres , & Ton n'en a jamais 

 eu de fatistaifanc pour I'effai des fecondes. 



ExTRAiT DU Memoire DE M. EXCHAQUET. 



Le precede qu'indique M, Exchaquet a I'avantage de difpenfer da 

 grillage , d'etre applicable a toutes les mines de cuivre & de plomb , de 

 donner du premier coup, d'une maniere aifee, le cuivre &c le plemb 

 qu'elles contiennenr, & de donner, pour I'ordinaire, un preduic plus 

 grand que les precedes ordinaires. 



Le nitre eft la bafe de ce precede. La grande facilite avec laquelle il 

 detruit le foufre , nous ofFre un moyen de privet les mines de leur loutre , 

 beaucoup meilleur que le grillage. II a de plus I'avantage de reduire en 

 chaux irredudible, au feu einployi pour Cejfai , les demi-metaux & les 

 autres fubftances qui pourroient rendre impur le produit, & le flux 

 reducflif qu'en ajoute enfuite, reduit audi-toc le metal qu'on cherche a 

 obtenir. 



L Effai des mines de Plomb, 



Pour refTai d'une galene a grofTes facetres eu riche en plomb, prenez 

 une once de mine nen calcinee , ajoutez-y une once & demie de falpetre , 

 broyez bien le tout enfemble , & faites rougir legereinent un creufet 

 afTez grand pour que le melange ne fe repande pas pendant le gonfle- 

 ment qui arrive lers de la detonation: il hut avoir fom qu'il ne tombe 

 point de charbons dans le creufet. Apres la detonation du melange il 

 faut le conferver rouge pendant quelques minutes , afin que I'excedent 

 du nitre ait le terns de detruire les dernieres portions de ibufre. II faut 

 avoir fein de ne donner qu'un degre de feu tres-leger, crainte que le 

 plemb calcine ne fende & ne donne du verre de plomb qui agiroit fur 

 le creufet, & rendroit d'aillciirs fa rcdudion plus lente & plus difficile, 



Apres la calcination de la mine, il faut la require avec du flux conipofe 

 d'une once de tartre crud & d'un quart-d'ence de fel cemmun. Broyez le 

 tout & I'intreduifezdans le creufet par portion , pour eviter que la matiere 

 ne fe repande , parce qu'elle fait une efFervefcence afTez vive qui cefle 

 bientot apres qu'on a introduit tout le flux. II faut ceuvrir le creufet & 

 augmenter encore un peu le feu peur mettre en bonne fonte la matiere 

 & I'entre.tenir dans cet etat pendant environ un demi-quart-d'heure pout 



